250 mL 3 - 목 둥근 바닥 플라스크 에서 , 7 . 29 g 의 4 , 4 '- 디 클로로 디페닐 설폰 ( Solvay Specialty Polymers ) , 4 . 46 g 의 4 , 4 '- 비 페놀 ( TCI ) , 3 . 89 g 의 K 2 CO 3 ( Armand Products ) , 0 . 548 g 의 2 - 안트라센 올 ( BOC 　 Sciences ) , 및 28 . 69 g 의 설 폴 레인 ( Chevron Phillips ) 을 합하 였 다 . 플라스크 에 딘 - 스타크 트랩 , 트랩 상부 의 물 - 냉각 응축기 , 기계식 교반기 , 가스 주입구 및 배출구 , 및 써 모 커플 을 장착 하 였 다 . 플라스크 를 아르곤 으로 퍼징 하 였 고 150 rpm 에서 교반 하 면서 210 ℃ 에서 3 시간 동안 가열 하 여 내용물 을 유지 했 다 . 용액 을 , 이후 150 ℃ 까지 냉각 하 고 50 mL 의 NMP ( Fisher ) 로 희석 했 다 . 용액 을 , 이후 유리 섬유 필터 디스크 ( Whatman GC / D ) 를 통해서 압력 여과 했 다 . NMP / 설 폴 레인 용액 을 , 500 mL 의 메탄올 ( VWR ) 에 쏟 아 부 어 , 실험 용 블렌더 로 교반 하 면서 , 중합체 를 응고 시켰 다 . 연분홍색 의 침전물 을 여과 에 의해 수집 하 고 , 500 mL 분량 씩 ( portion ) 의 뜨거운 탈 이 온수 로 3 회 , 그리고 500 mL 분량 씩 의 메탄올 로 3 회 세척 했 다 . 이후 , 분말 을 110 ℃ 진공 오븐 에서 16 시간 동안 건조 시켜 8 . 76 g 의 안트라센 종결 ( AnPPSU ) 을 수득 하 였 다 .